## JURNAL TEKNIK SIPIL
Pemanfaatan Limbah Genteng sebagai Subtitusi Agregat Kasar Terhadap Sifat-Sifat Mekanik pada Beton
Andi Fadhilla 1 , Hanafi Ashad 2 , Arsyad Fadhil 3 , Mukti Maruddin 4
1,2,3,4) Program Studi Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumoharjo KM 05 Makassar, 90231, Indonesia
1) andifadhilla98@gmail.com ; 2) hanafi.ashad@umi.ac.id ; 3) arsyad.fadhil@umi.ac.id ;
4) mukti.mrd@umi.ac.id

## ABSTRAK
Pembangunan di Indonesia di bidang konstruksi sangat pesat pada era modern ini dan telah banyak  menggunakan  beton  sebagai  struktural  di  bidang  konstruksi,  sehingga mengakibatkan  peningkatan  penambangan  material  secara  besar-besaran  dan  akan berdampak  pada  menurunnya  kuantitas  sumber  daya  alam.  Genteng  beton  banyak digunakan  sebagai  material  atap  pada  proyek  pembangunan  perumahan,  namun  biasanya ada material yang mengalami kerusakan atau pecah sehingga menjadi limbah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat mekanik beton dengan menggunakan limbah genteng sebagai  subtitusi  agregat  kasar.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu pengumpulan  data  melalui  uji  laboratorium  berdasarkan  standar  nasional Indonesia  (SNI). Hasil yang diperoleh dari analisis data yaitu kuat tekan (0%) 22,5 MPa, (25%) 21,70 Mpa, (50%) 20,76 Mpa, (75%) 20,20 Mpa, (100%) 19,82 Mpa. Kuat Tarik Belah (0%) 3,35 Mpa, (25%) 3,21 Mpa, (50%) 3,04 Mpa, (75%) 2,90 Mpa, (100%) 2,76 Mpa. Kuat Tarik Lentur (0%) 4,95 Mpa, (25%) 4,55 Mpa, (50%) 4,39 Mpa, (100%) 3,91 Mpa.
Kata kunci: Kuat tekan, kuat tarik belah, kuat tarik lentur

## ABSTRACT
Development  in  Indonesia  in  the construction sector is very rapid  in  this modern era and has  used  concrete  as  a  structural  element  in  the  construction  sector,  resulting  in  an increase  in  material  mining  on  a  large  scale  and  will  have  an  impact  on  decreasing  the quantity of natural resources. Concrete tiles are widely used as roofing material in housing development  projects, but  usually there are materials that are damaged or broken so that they  become  waste.  This  study  aims  to  determine  the  mechanical  properties  of  concrete using  tile  waste  as  a  substitute  for  coarse  aggregate. The  method  used in  this  research  is data collection through laboratory tests based on Indonesian national standards (SNI). The results  obtained  from  the  data  analysis  are  compressive  strength  (0%)  22.5  MPa,  (25%) 21.70  Mpa,  (50%)  20.76  Mpa,  (75%)  20.20  Mpa,  (100%)  19  ,82  MPa.  Split  Tensile Strength (0%) 3.35 Mpa, (25%) 3.21 Mpa, (50%) 3.04 Mpa, (75%) 2.90 Mpa, (100%) 2.76 Mpa. Flexural Tensile Strength (0%) 4.95 Mpa, (25%) 4.55 Mpa, (50%) 4.39 Mpa, (100%) 3.91 Mpa.
Keywords: Compressive strength, split tensile strength, flexural tensile strength

## MACCA

## 1. Pendahuluan
Pembangunan  di  Indonesia  di  bidang konstruksi sangat pesat pada era modern ini  yang  dimana  pembangunan  pada gedung,  dan  bangunan  sipil  lainnya. Pada pembangunan di era modern ini di bidang konstruksi telah banyak menggunakan  beton  sebagai  struktural di  bidang  konstruksi  bagi  masyarakat sebab  beton  memiliki  keunggulan  baik sifat  mekanik.  Yaitu  memiliki  kuat tekan yang tinggi, dan dapat dikombinasikan  dengan  baja,  serta relatif murah.
Dalam  hal  ini  dapat  dibuktikan  bahwa beton  sangat  dibutuhkan  dalam  proyek konstruksi  dan  infrastruktur  sehingga mengakibatkan peningkatan
penambangan  material  secara  besar- besaran  dan  akan  berdampak  pada menurunnya  kuantitas  sumber  daya alam.  Dengan  menurunnya  kuantitas sumber  daya  alam  maka  kelestarian lingkungan hidup akan menurun.
Genteng beton banyak digunakan sebagai  material  atap  pada  proyek pembangunan perumahan, dengan mempertimbangkan kelebihan yang dimiliki  genteng  beton,  namun  dalam suatu proyek konstruksi biasanya
material  yang  disediakan  lebih  dari yang  dipergunakan,  dan  biasanya  ada material  yang  mengalami  kerusakan atau  pecah,  sehingga  material  tersebut tidak  dapat  digunakan  dan  sisa-sisa material menjadi limbah.
Oleh  karena  itu  pemanfaatan  limbah genteng beton dibutuhkan untuk menunjang pengurangan limbah genteng  beton  pada  masyarakat. Di Indonesia  pemakaian  material  bahan limbah pecahan genteng sebagai pengganti agregat kasar dalam campuran beton mulai digunakan antara lain  untuk  pengurukan,  lapisan  pondasi jalan  dan  lain-lain.  (Mulyadi  et  al., 2021)(Mulyadi, 2019)
Adapun  manfaat  yang  diharapkan  yaitu sebagai  salah  satu  cara  mengurangi
limbah  pada  masyarakat  dan  industri akibat  pemakaian  konstruksi,  serta bermanfaat  pada  green  kontruksi, dan filtrasi air.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  sifat  mekanik  beton  dengan menggunakan  limbah  genteng  sebagai subtitusi  agregat  kasar  serta  seberapa besar  pengaruh  persentase  penggunaan limbah  keramik  subtitusi  agregat  kasar terhadap sifat mekanik pada beton.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  selama  Satu bulan.  Lokasi  penelitian  dilakukan  di Laboratorium Struktur dan Bahan Jurusan  Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik Universitas Muslim Indonesia. Metode  pengumpulan  data  dilakukan dengan melakukan pengujian
karakteristik  material,  yaitu  semen (BSN,  2014),  agregat  kasar,  agregat halus  (BSN,  2000)  dan  limbah  genteng beton. Kemudian dilakukan perancangan campuran  beton,  pegujian  dilakukan dengan  empat  tahapan,  tahap  pertama yaitu  persiapan,  tahapan  kedua  rencana campuran & pembuatan benda uji, tahap ketiga dilakukan perawatan dan pengujian  kuat  tekan,  kuat  tarik  belah dan  kuat  tarik  lentur  terhadap  benda  uji silinder, dan tahap keempat yaitu analisa data & memperoleh kesimpulan penelitian.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Dari  hasil  data  yang  diperoleh  maka dapat  dilakukan  analisis  data  sebagai berikut.
3.1 Bahan Penyusun Beton
Berdasarkan  standar  metode  pengujian yang  berlaku,  dilakukan  pengujian  di
Laboratorium Struktur dan Bahan Universitas Muslim Indonesia. Pengujian tersebut meliputi karakteristik material yang digunakan dalam campuran  beton.  Pengujian-pengujian tersebut  dapat  kami  uraikan  sebagai berikut.

## 3.1.1 Pemeriksaan Semen
Semen  merupakan  bagian  terpenting dalam pembuatan beton. Semen mempersatukan pasir, koral, air menjadi satu  kesatuan.  (Haniuddin  &  Suryanto, 2021). Tabel 1 Hasil pemeriksaan semen portland No. Karakteristik pemeriksaan semen Nilai Spesifikasi 1. Berat jenis semen 3,160 3,05-3,25 2. Kehalusan semen # NO.100 100% 10% 3. Kehalusan semen # NO.200 92% 10% 4. Berat volume  (padat) 1,2084 kg/ltr 1,1-1,4kg/ltr 5. Berat volume  (gembur) 1,2314 kg/ltr 1,1-1,4kg/ltr 6. Konsistensi normal 23% 22% - 30% 7. Waktu ikat awal 45 mnt Min 45 mnt 8. Waktu ikat akhir 120 mnt Max 360 mnt 3.1.2 Pemeriksaan Agregat Halus
Agregat  halus  untuk  beton  dapat  berupa pasir  alam  sebagai  hasil  desintegrasi alami  dari  batuan-batuan  atau  berupa pasir  buatan  yang  dihasilkan  oleh  alat pemecah  batu.  Agregat  ini  berukuran
0,063 mm - 4,76 mm yang meliputi pasir kasar  (Coarse  Sand)  dan  pasir  halus (Fine  Sand)  .  Pada  penelitian  ini pengujian  karakteristik  yang  dilakukan antara lain:
Tabel 2 Hasil pemeriksaan agregat halus No. Karakteristik pemeriksaan agregat halus Nilai Spesifikasi 1. Modulus kehalusan 2,65 2,3-3,1 2. Kadar air 4,19 % ≤ 5% 3. Berat volume padat 1,534 kg/ltr 1,2-1,75 kg/ltr 4. Berat volume gembur 1,487 kg/ltr 1,2-1,75 kg/lt 5. Specific gravity 2,56 2,4-2,9 6. Absrosi 2,67 % ≤ 3 % 7. Kadar lumpur 2,519 % ≤ 5 % 8. Kadar organik Nomor 2 Standar warna 3.1.3 Pemeriksaan Agregat Kasar Resapan dari limbah genteng juga cukup besar,  tetapi  dapat  disiasati  menambah jumlah  air  dalam  campuran  beton. Sedangkan kadar keausan limbah genteng  cukup  besar  melebihi  syarat
batas  sehingga  akan  berpengaruh  pada kekuatan  beton.  (Soemantoro  et  al.,
2015).
Hasil  Pada  penelitian  ini  dilakukan pemeriksaan karakterstik antara lain:
Tabel 3 Hasil pemeriksaan agregat kasar (batu pecah) No. Karakteristik pemeriksaan agregat kasar Nilai Spesifikasi 1. Modulus kehalusan 6,78 6,0-71 2. Kadar air 0,919 % ≤ 2%
No. Karakteristik pemeriksaan agregat kasar Nilai Spesifikasi 3. Berat volume padat 1,208 kg/ltr 1,2-1,75 kg/ltr 4. Berat volume gembur 1,231 kg/ltr 1,2-1,75 kg/ltt 5. Specific gravity 2,59 2,4-2,9 6. Absrosi 1,57 % ≤ 3 % 7. Kadar lumpur 0,58 % ≤ 1 % 8. Keausan 11,64 % ≤ 40 % 3.2 Hasil Pengujian Sifat-sifat Mekanik Beton 3.2.1 Kuat Tekan Beton Pengujian  kuat  tekan  beton  dilakukan dengan  menggunakan  alat  yang  disebut compressive  machine, dengan  mesin  ini beton dapat diuji kekuatannya dalam hal memikul  beban  tekan  oleh  benda  uji
beton.  Langkah  kerja  dari  pengujian  ini adalah,  memasukkan  benda  uji  beton berbentuk  selinder  dengan  diameter  15 cm  dan  tinggi  30  cm.  Pengujian  kuat tekan  beton  dilakukan  pada  umur  beton mencapai  28  hari.  Adapun  hasil  kuat tekan, dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 4 Hasil pengujian kuat tekan beton
Kode benda uji Smpl Umu r Uji (hari ) Hasil Nilai Slump (mm) Stand ar Nilai slump (mm) Beban hancu r (KN) Luas Penamp ang (m) Kuat tekan (Mpa) Kuat Tekan Rata- rata (Mpa) KTB 0% 1 95 400 0,01766 22,65 KTB 0% 2 95 390 0,01766 22,08 22,55 KTB 0% 3 95 405 0,01766 22,93 KTB 25 % 1 100 375 0,01766 21,23 KTB 25% 2 100 410 0,01766 23,21 21,70 KTB 25% 3 100 365 0,01766 20,67 KTB 50% 1 80 355 0,01766 20,10 KTB 50% 2 28 80 80-100 380 0,01766 21,51 20,76 KTB 50% 3 80 365 0,01766 20,67 KTB 75% 1 85 360 0,01766 20,38 KTB 75% 2 85 355 0,01766 20,10 20,10 KTB 75% 3 85 350 0,01766 19,82 KTB 100% 1 90 340 0,01766 19,25 KTB 100% 2 90 360 0,01766 20,38 19,82 KTB 100% 3 90 350 0,01766 19,82

## Gambar 1 Grafik hasil kuat tekan
Dari  gambar  1  menunjukkan  hubungan antara  kuat  tekan  rata-rata  beton  dan pengaruh  subtitusi  limbah  keramik genteng.  Berdasarkan  grafik  tersebut bahwa  nilai  kuat  tekan  rata-rata  beton yang  diperoleh  beton  tanpa  limbah keramik  genteng  adalah  22,55  Mpa, dengan  limbah  keramik  genteng  25% sebesar  21,70  Mpa,  50%  sebesar  20,76 Mpa,  75%  sebesar  20,10  Mpa,  dan 100% sebesar 19,82 Mpa. Dari grafik di atas menyatakan bahwa setiap penambahan  persentase  pada  limbah keramik  genteng  mengalami  penurunan pada kuat tekan beton.

## 3.2.2 Kuat Tarik Belah
Kuat tarik beton biasanya 8% - 15% dari kuat  tekan  beton.  Kekuatan  tarik  adalah suatu  sifat  penting  yang  mempengaruhi perambatan  dan  ukuran  dari  retak didalam  suatu  struktur.  Kekuatan  tarik biasanya ditentukan dengan
menggunakan  percobaan  pembebanan silinder, dimana silinder yang ukurannya sama dengan benda uji dalam percobaan kuat tekan diletakkan pada sisinya diatas mesin  uji  dan  beban  tekan  P  dikerjakan secara  merata  dalam  arah  diameter sepanjang  benda  uji.Adapun  hasil  kuat tarik  belah,  dapat  dilihat  pada  tabel berikut Tabel 5 Hasil pengujian kuat tarik belah beton Kode benda uji Sampel Umur Pengujian (hari) Hasil Nilai Slump (mm) Standar Nilai slump (mm) Beban hancur (KN) Kuat tarik belah (Mpa) Kuat Tarik belah Rata-rata (Mpa)
KTB 0% 1 28 95 80-100 235 3,33
KTB 0% 2 95 225 3,18 3,35 KTB 0% 3 95 250 3,54 KTB 25 % 1 100 235 3,33 KTB 25% 2 100 220 3,11 3,21 KTB 25% 3 100 225 3,18 KTB 50% 1 80 220 3,11 KTB 50% 2 80 210 2,97 3,04 KTB 50% 3 80 215 3,04 KTB 75% 1 85 195 2,76 KTB 75% 2 85 220 3,11 2,90 KTB 75% 3 85 200
2,83
19,50 20,00 20,50 21,00 21,50 22,00 22,50 23,00 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% K u a t T eka n ( M p a ) Persentase Limbah Keramik Genteng (%)
Hubungan Antara Presentase Limbah Keramik Genteng dengan Kuat Tekan
Kode benda uji Sampel Umur Pengujian (hari) Hasil Nilai Slump (mm) Standar Nilai slump (mm) Beban hancur (KN) Kuat tarik belah (Mpa) Kuat Tarik belah Rata-rata (Mpa) KTB 100% 1 90 195 2,76 KTB 100% 2 90 200 2,83 2,76 KTB 100% 3 90 190 2,69

## Gambar 2 Grafik hasil kuat tarik belah
Pada  gambar  2  menunjukkan  hubungan antara  kuat  tarik  belah  rata  –  rata  beton dan  pengaruh  subtitusi  limbah  keramik genteng.  Berdasarkan  grafik    tersebut bahwa  nilai  kuat  tarik  belah  rata  –  rata yang  diperoleh  beton  tanpa  limbah keramik genteng (0%) adalah 3,35 Mpa, 25%  sebesar  3,21  Mpa,  50%  sebesar 3,04  Mpa,  75%  sebesar  2,90  Mpa,  dan 100%  sebesar  2,76  Mpa.  Hal  ini mengalami  persentase  penurunan  kuat tarik belah beton.

## 3.2.3 Kuat Tarik Lentur
Kuat  tarik  lentur  adalah  kemampuan balok  beton  yang  diletakkan  pada  dua
perletakan  untuk  menahan  gaya  dengan arah  tegak  lurus  sumbu  benda  uji,  yang diberikan  padanya,  sampai  benda  uji patah yang dinyatakan dalam Mega Pascal  (MPa)  gaya  tiap  satuan  luas dalam  SNI  4431  (BSN,  2011).  Sebuah balok yang diberi beban akan mengalami  deformasi,  dan  oleh  sebab itu timbul momen-momen lentur sebagai perlawanan dari material yang membentuk  balok  tersebut  terhadap beban luar. Tabel 6 Hasil pengujian kuat tarik lentur beton Kode benda uji Sampel Umur Pengujian (hari) Beban hancur (KN) Volume balok (m 3 ) Kuat Tarik Lentur (Mpa) Kuat Tarik Lentur (Mpa) KTB 0% 1 34000 0,0135 4,84 KTB 0% 2 35500 0,0135 5,05 4,95 KTB 0% 3 35000 0,0135 4,98 KTB 25% 1 30500 0,0135 4,34 KTB 25% 2 31500 0,0135 4,48 4,55 KTB 25% 3 34000 0,0135
4,84
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% K u a t T a ri k Bel a h ( M p a ) Persentase Limbah Keramik Genteng (%)
Hubungan Antara Presentase Limbah Keramik Genteng dengan Kuat Tarik Belah
Kode benda uji Sampel Umur Pengujian (hari) Beban hancur (KN) Volume balok (m 3 ) Kuat Tarik Lentur (Mpa) Kuat Tarik Lentur (Mpa) KTB 50% 1 28500 0,0135 4,05 KTB 50% 2 28 31500 0,0135 4,48 4,39 KTB 50% 3 32500 0,0135 4,62 KTB 75% 1 28000 0,0135 3,98 KTB 75% 2 30500 0,0135 4,34 4,15 KTB 75% 3 29000 0,0135 4,12 KTB 100% 1 27000 0,0135 3,84 KTB 100% 2 29500 0,0135 4,20 3,91 KTB 100% 3 26000 0,0135 3,70

## Gambar 3 Grafik hasil kuat tarik lentur
Pada  gambar  3  menunjukkan  hubungan antara  kuat  tarik  lentur  rata  –  rata  beton dan  pengaruh  subtitusi  limbah  keramik genteng.  Berdasarkan  grafik  tersebut bahwa  nilai  kuat  tarik  belah  rata  –  rata yang  diperoleh  beton  tanpa  limbah keramik  genteng  (0%)  4,95  Mpa,  25% sebesar  4,55  Mpa,  50%  sebesar  4,39 Mpa, 75% sebesar 4,15 Mpa, dan 100% sebesar  3,19Mpa.  Hal  ini  mengalami persentase  penurunan  kuat  tarik  lentur beton.

## 4. Penutup
Dari  hasil  pengujian,  dapat  disimpulkan bahwa  sifat-sifat  mekanik  pada  beton subtitusi  agregat  kasar  menggunakan limbah  keramik  genteng  persentasenya mengalami  penurunan  lebih  rendah  di banding beton normal. Untuk kuat tekan (0%)  yaitu  22,55  Mpa  tanpa  limbah keramik genteng sedangkan
menggunakan  limbah  keramik  genteng pada  subtitusi  (100%)  yaitu  19,82  Mpa, untuk  kuat  tarik  belah  tanpa  limbah keramik  genteng  (0%)  yaitu  3,35  Mpa sedangkan menggunakan limbah keramik  genteng  pada  subtitusi  (100%) yaitu  2,76  Mpa,  dan  untuk  kuat  tarik lentur  tanpa  limbah  keramik  genteng (0%) yaitu 4,95 Mpa sedangkan menggunakan  limbah  keramik  genteng subtitusi (100%) yaitu 3,91 Mpa.
Pengaruh  persentase  pada  kuat  tekan, kuat  tarik  belah,  dan  kuat  tarik  lentur sangat mempengaruhi pada beton karena semakin  besar  penambahan  limbah keramik  genteng  pada  beton  akan mengalami penurunan.

## Daftar Pustaka
BSN.  (2000). SNI  03-2834-2000:  Tata cara pembuatan rencana
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% K u at T ar ik Le n tu r (M p a) Persentase Limbah Keramik Genteng (%) Hubungan Antara Presentase Limbah Keramik Genteng dengan Kuat Tarik Lentur
campuran beton normal . BSN. (2011). SNI 4431-2011 : Cara Uji Kuat Lentur Beton Normal dengan Dua Titik Pembebanan . BSN.  (2014). SNI  7064-2014 :  Semen Portland Komposit .
Haniuddin, I., & Suryanto, S. (2021). Iyz Haniuddin (2021) . 2 , 1–6. Mulyadi,  A.  (2019).  Pengaruh  Limbah Pecahan Genteng sebagai Pengganti  Agregat  Kasar  pada Campuran  Mutu  Beton  16,9  MPa (K.200). Jurnal  Teknik  Sipil , 7 (1).
https://doi.org/10.36546/tekniksipil
.v7i1.244 Mulyadi,  A.,  Suanto, P.,  & Ferdinan, F.
(2021).  Analisis  Kuat  Tekan  Mutu Beton  K.200  Memakai  Limbah
Pecahan  Genteng  Beton  Sebagai Pengganti  Agregat  Kasar. Jurnal Teknik Sipil , 11 (1), 1–13. https://doi.org/10.36546/tekniksipil .v11i1.466 Soemantoro,  Safrin,  Z.,  &  Nosen,  R. (2015). Pemanfaatan Limbah Genteng  Sebagai  Bahan  Alternatif Agregat  Kasar  Pada  Beton. Jurnal
Teknik Sipil Unitomo , 1 (1), 49–56. https://ejournal.unitomo.ac.id/inde x.php/sipil/article/view/272